× 57.所有白口铸铁的结晶过程基本相同,其室温组织组成相同,只是碳的含量不同。 58.金属化合物的特性是硬而脆,莱氏体的性能也是硬而脆,故莱氏体属于金属化合物。 59.铁碳合金中,含碳量越高,强度和硬度越高,塑性和韧性越低。 60.纯金属的结晶过程是一个恒温过程。 61.依靠液体本身在一定过冷度条件下形成晶核的过程叫做自发形核。 62.共晶反应和共析反应的反应相和产物都是相同的。 63.置换固溶体可能形成无限固溶体,间隙固溶体只可能是有限固溶体。 64.共晶点成分的合金冷却到室温下为单相组织. 65.合金的熔点取决于它的化学成分。 66.白口铸铁中的碳绝大多数是以渗碳体的形式存在,所以其具有高硬度、抗磨性和低脆性。 67.当温度等外界条件变化时,同一种元素的晶格类型会发生转变称为同素异构转变。 68.奥氏体和渗碳体所组成的共晶体称为珠光体。 69.共析钢在室温下的组织为铁素体。 70.过共析钢的含碳量为 0.0218%~0.77%。 71.金属的变形程度越大,其再结晶越容易进行,所以再结晶温度越低。 72.金属的热加工是指在室温以上进行的塑性变形加工。 73.钢经加热奥氏体化后,奥氏体中碳与合金元素的含量与钢中碳及合金元素的含量是相等 的。 74.回火索氏体和过冷奥氏体分解时形成的索氏体,两者只是形成过程不同,但组织形态和 性能则是相同的。 75.为了减小工件与淬火介质之间的温差,减小内应力,可以把欲淬火的工件,在淬入淬火 介质之前,先水冷一段时间,这种方法叫“预冷淬火法” 。 76.高合金钢既具有良好的淬透性,又具有良好的淬硬性。 77.钢的回火硬度除了取决于回火温度和保温时间外,还与回火的冷却速度有关,冷却速度 越大,钢的回火硬度越高。 78.精密轴承件淬火后为防止变形,应该进行冷处理。 79.由于钢回火时的加热温度在 Acl 以下,所以淬火钢在回火时没有组织变化。 80.热处理不但可以改变零件的内部组织和性能,还可以改变零件的外形,因而淬火后的零 件都会发生变形。 90.钢的含碳量越高,选择淬火加热温度就越高。 91.淬透性好的钢淬火后硬度一定高,淬硬性高的钢淬透性一定好。 92.马氏体转变时体积膨大,是淬火钢件容易产生变形和开裂的主要原因之一。 93.马氏体的等温转变一般不能进行到底,完成一定的转变量后就停止了。 94.低碳钢为了改善组织结构和切削加工性,常用正火代替退火工艺。 95.有高温回火脆性的钢,回火后采用油冷或水冷。 96.调质处理的主要目的是提高钢的综合力学性能。 97.使钢中碳化物球化,或获得“球状珠光体”的退火工艺称为球化退火,因其也能够消除 或减少化学成分偏析及显微组织的不均匀性,所以也称为扩散退火。 98.正火比退火生产周期短,成本低。 99.钢经过淬火后即可使用。 100.淬火后的钢,随回火温度的增高,其强度和硬度也增高。 101.铸铁可以经过热处理改变基体组织和石墨形态。 102.所有铝合金都可以通过热处理予以强化。 103.球化退火可消除过共析钢中的网状二次渗碳体。 104.同一钢材在相同加热条件下,总是水淬比油淬的淬透性好,小件比大件淬透性好。 105.防锈铝是可以用热处理方法进行强化的铝合金。 106.双介质淬火就是将钢件奥氏体化后,先浸入一种冷却能力弱的介质,在钢件还未达到该 淬火介质温度之前即取出,马上浸入另一种冷却能力强的介质中冷却。 107.渗碳体全部溶解后,奥氏体中的碳浓度还是不均匀的。 108.完全退火主要用于各种亚共析成分的碳钢和合金钢的铸锻件及热轧型材,有时也用于焊 接结构。 109.将钢加热到适当温度,保温一段时间,然后缓慢冷却以获得接近平衡状态组织的热处理 工艺称为回火。 110.使用水、油淬火介质时,水温宜高些,油温宜低些。 111.晶格类型不同,原子排列方式、致密度、晶格常数等就不同,金属力学性能也将随之变 化。 112.凡是原子具有规则排列的物质都叫晶体。 113.空间点阵相同的晶体, 它们的晶体结构不一定相同。 114.金属晶格中的空位和间隙原子会引起晶格畸变, 从而导致金属塑性提高。 115.同一种金属材料,在不同的条件下其力学性能不同主要是由金属内部的组织结构决定 的。 116.硬质合金除了用来制作刀具外,还可以制作冷作模具、量具及耐磨零件等。 117.球墨铸铁是常用铸铁中力学性能最好的一种铸铁。 118.感应淬火不适于单件小批量生产,主要适用于大批量生产。 119.在表面淬火前零件一般应进行退火处理,以保证零件心部的强度和韧性。 120.渗氮比渗碳后的工件变形小,而且具有较高硬度和耐蚀性,但工艺周期较长。 121.当氮化温度过低时,氮化物将沿晶界分布,形成网状或波纹状,使渗氮层的组织粗大, 硬度降低,还将使心部组织变粗,硬度下降。 122.发蓝工艺很适用于处理 Cr12MoV 模具零件及高速钢刀具。 123.锰系磷化膜具有较高的硬度和热稳定性,能耐磨损,磷化膜具有较好的减摩润滑作用。 因此,广泛应用于活塞环、轴承支座、压缩机等零部件。 124.镀铬时,将被镀的零件和直流电源的正极相连,将铬棒和直流电源的负极相连,并放在 镀槽中。 125.经气相沉积的薄膜中,碳化钛硬度及韧性都比氮化钛好。 126.经电镀后的零件,再进行喷丸强化可以提高其疲劳强度和镀层结合力。 127.在相同的激光强化条件下,激光强化层的显微硬度和厚度取决于钢的含碳量,随着含碳 量的增加,激光强化层的厚度和硬度有所增加。√ 128.发蓝的主要目的是提高零件的表面强度和硬度,其次还能提高抗蚀能力。 129.对于机械零件,最重要的是加工工艺性能,它是选材的最主要依据。 130.因为弹性变形是临时的变形,它不会引起零件的失效。 131.普通轴类零件一般可选用 45 钢经调质处理获得良好的综合力学性能。 132.齿轮要求高硬度和高耐磨性,所以普通齿轮一般都选用高碳钢制造。 133.20CrMnTi 作为渗碳合金钢是制造汽车各种齿轮的常用钢种。 134.可采用球墨铸铁代替 45 钢通过铸造成型制造内燃机曲轴,节约成本。 135.采用预硬型塑料模具钢制造的模具,在切削加工后不需要淬火和回火,可以避免变形、 开裂、脱碳等缺陷。 136.高速钢具有很好的热硬性,是各类压铸模具的常用钢种之一。 137.用于减震和复原的弹簧承受交变应力和冲击载荷的作用,所选材料应该具有较好的塑性 和韧性。 138.高速钢具有高硬度、高耐磨性、高热硬性、好的强韧性和高的淬透性等特点,因此在刃 具制造中广泛使用。 139.机用刃具往往承受较大的冲击与振动。 140.金属零部件常见的失效形式有变形失效、断裂失效、表面损伤失效等。 142.由于材料自身固有的裂纹扩展导致的无明显塑性变形的突然断裂称为疲劳断裂. 143.金属材料的工艺性能是指金属适应某种加工工艺的能力。 144.曲轴在工作时承受冲击、交变载荷等作用,其主要失效形式是冲击断裂。 145.表面热处理是通过改变钢材表面的化学成分而改变表面性能的。 146.电镀是使用化学的方法在金属或非金属制品表面沉积金属或合金层。 147.渗碳零件一般需要选择低碳成分的钢。 148.感应加热表面淬火工件表面硬度比一般淬火高,并可提高疲劳强度。 149.感应电流频率越高,电流透入深度越小,工件加热层越薄,淬硬层越深。 150.高碳钢的质量优于中碳钢,中碳钢的质量优于低碳钢。 151.高速钢是目前机械生产中应用最广泛、最主要的刀具材料。 152.CrWMn 表示钢中碳的平均质量分数小于 1%。 153.钢是碳的质量分数在 0.04%~2.3%之间的铁碳合金。 154.工业上常用的铸铁是碳的质量分数在 2%以下的铁、碳、硅多远合金。 多项选择题。 三、多项选择题。 1.下列材料中属于金属材料的是( ) 。 A 钢铁 B 铝合金 C 塑料 D 橡胶 E 陶瓷 2.下列属于特殊性能钢的是( ) 。 A 不锈钢 B 合金结构钢 C 耐热钢 D 高速工具钢 E 耐磨钢 3.金属材料的工艺性能包括( ) 。 A 铸造性能 B 锻造性能 C 切削加工性能 D 焊接性能 E 耐磨性能 4.金属材料的塑性指标是( ) 。 A 断后伸长率 B 硬度 C 强度 D 断面收缩率 E 冲击韧性 5.晶体的面缺陷有( ) 。 A 晶界 B 亚晶界 C 挛晶界 D 相界 E 层错 6.实际生产中,细化晶粒常可采用的方法有( ) 。 A 增加过冷度 B 降低过冷度 C 变质处理 D 附加振动 E 提高含碳量 7.在铸锭或铸件中,常见的缺陷( ) 。 A 缩孔 B 断裂 C 气孔 D 偏析 E 腐蚀 8.固液体按溶质原子在晶体在晶格中所占的位置可分为( ) 。 A 置换固溶体 B 间隙固溶体 C 有限固溶体 D 无限固溶体 E 有序固溶体 9.下列属于混合物的有( )。 A 奥氏体 B 珠光体 C 莱氏体 D 铁素体 E 贝氏体 10. 钢的成分一定时,若改善其性能主要取决于钢的热处理方式,其方式有(ABDE ) 。 A 淬火 B 退火 C 去火 D 正火 E 回火 11.球墨铸铁可以进行下列哪些热处理工艺( ) 。 A 退火 B 正火 C 淬火 D 调质 E 表面化学热处理 12.影响钢淬透性的因素有( ) 。 A 临界冷却速度 B 奥氏体的化学成分 C 奥氏体均匀化程度 D 奥氏体晶粒大小 E 钢中的非金属夹杂物 13.碳钢的淬火工艺是将工件加热到一定温度保温一段时间, 然后采用的冷却方式是 ( ) 。 A 随炉冷却 B 在油中冷却 C 在空气中冷却 D 在水中冷却 E 不冷却 14.根据合金相的晶体结构特点可以将其分为( ) 。 A 金属 B 非金属 C 固溶体 D 间隙相 E 金属化合物 15.一般情况下,铸锭的宏观组织通常由以下几个晶区所组成( ) 。 A 表层细晶区 B 表层等轴晶区 C 中间的柱状晶区 D 心部的细晶区 E 心部的等轴晶区 16.固溶体按溶解度大小不同分为( ) 。 A 置换固溶体 B 间隙固溶体 C 有限固溶体 D 无限固溶体 E 有序固溶体 17.下列属于晶体缺陷的是( ). A 空位 B 位错 C 晶界 D 缩孔 E 偏析 18.金属的力学性能指标有( ) 。 A 强度 B 塑性 C 硬度 D 冲击韧度 E 疲劳极限 19.火焰淬火根据喷嘴与零件相对运动的情况分成四种方法是( ) 。 A 固定法 B 前进法 C 后退法 D 旋转法 E 联合法 20.感应淬火的优点体现在( ) 。 A 热效率高 B 零件废品率低 C 占地面积小,使用简单 D 生产效率高 E 可用于零件内孔淬火 21.常用的表面化学处理的方法有( ) 。 A 渗碳 B 渗氮 C 渗硫 D 渗硼 E 碳氮共渗 22.与渗碳相比,渗氮的优点是( ) 。 A 渗氮件表面硬度高 B 渗氮件疲劳强度高 C 渗氮件变形小 D 渗氮件耐蚀性好 E 渗氮件工艺复杂 23.工业铸铁一般分为( ) 。 A 灰铸铁 B 球墨铸铁 C 可锻铸铁 D 蠕墨铸铁 E 合金铸铁 24.镁及镁合金的主要优点是( ) 。 A 承受较大冲击载荷 B 密度小 C 比强度高 D 抗震力强杂 E 切削性能好 25.下列属于铜合金的是( ) 。 A 纯铜 B 紫铜 C 黄铜 D 白铜 E 青铜